bei dem oben beschriebenen Prisma: 0,30 cm. gr. sec. 



bei einem flachen, besonders stark magnetischen Handstück: 0,44 , „ „ 

 bei einem würfelförmigen Stück: 0,34 „ „ „ 



Würde man Stücke von allen möglichen Teilen des magnetischen Gebietes untersuchen, 

 so würde man die verschiedensten Grade der Magnetisirung beobachten. Die hier gegebenen 

 Zahlen aber dürften ungefähr die obere Grenze der vorkommenden natürlichen Magnetisirung 

 darstellen. 



Von besonderem Interesse war nun die Frage, ob diese Unterschiede in der Stärke des 

 natürlichen Magnetismus auf einer Verschiedenheit der Magnetisirbarkeit beruhen, und femer 

 die Frage, in welchem Verhältnifs der natürlich vorhandene Betrag an Magnetismus zu dem 

 auf künstlichem Wege in den Gesteinen hervorzurufenden magnetischen Momente steht. 



Um zunächst die temporäre Magnetisirbarkeit der Gesteinsmasse zu prüfen, wurden 

 Teile des magnetischen sowie des unmagnetischen Gesteines gepulvert und gleiche Gewichts- 

 mengen derselben in ihrer Wirksamkeit sowohl unter einander als auch mit derjenigen einer 

 gleichen Menge trocken geschliffenen Eisenstaubes nach verschiedenen Methoden verglichen. 



1 . Ein rundes Pyknometergläschen wurde nach einander mit den verschiedenen Pulvern 

 gefüllt und dem Nordpol einer an Conconfaden aufgehängten Magnetnadel von der Seite her 

 bis auf eine geringe, in allen Fällen genau gleiche Entfernung genähert. Die Ablenkung, 

 welche die Nadel infolge des von ihr selbst in dem Pulver inducirten Magnetismus erfährt, 

 ist diesem inducirten Momente angenähert proportional. Bezeichnen wir die Magnetisirungs- 

 constante des unmagnetischen Pulvers mit K, die des magnetischen mit km, die des Eisen- 

 staubes mit \ so ergab sich, da die Ablenkungen der Nadel entsprechend 9,5, 16,0 und 

 103 sc. betrugen: 



-^— = 0,59 ^— = 0,16 -^ = 0,094 



2. Vier grofse flache Stahlmagnete von 124 cm. Länge wurden mit gleichen Polen so 

 an einander gelegt, dafs ihre Endflächen eine rechteckige Fläche von 80 X 65 □ mm. Inhalt 

 bildeten. Das vorhin erwähnte Glasgefäfs, nach einander mit den verschiedenen Pulvern 

 gefüllt, wurde auf einer Wage äquilibriert und dann das Übergewicht bestimmt, welches nötig 

 war, um die Schale mit dem Gläschen von der rechteckigen Polfläche loszureifsen, nachdem 

 die Magnetstäbe in vertikaler Stellung unter die äquilibrierte Wagschale geschoben worden 

 waren. Diese Übergewichte betrugen: 



10* 



